197 



Ved at overgyde et Stykke iMuurkalk udviklede der sig Kul- 

 syre, hvilket er overeenstemmende med alle andre Erfaringer, 

 der godtgjøre at ."Muurkalkens Hærdning for allerstørste Deel be- 

 roer paa den Tiltrækning, som den lædskede Kalk udøver paa 

 Atmosphærens Kulsyre. Imidlertid standsede Kulsyreudviklingen 

 meget snart, og de enkelte Brokker af Muurkalken bleve over- 

 trukne med en temmelig tyk Skorpe af slimet Kiseljord, som 

 forhindrede Saltsyrens Indvirkning, og forst efterat den var 

 bortfjernet lykkedes det at opløse den hele Kalkmængde. Ana- 

 lysen blev nu gjort saaledes at den saltsure Opløsning blev skilt 

 fra det Uopløste og derpaa inddampet til Tørhed og atter opløst 

 for at vinde en ringe Mængde Kiseljord, som Saltsyren havde 

 optaget. Det Uopløste blev henstillet med en meget fortyndet 

 kold Opløsning af kaustisk Natron, som opløser den Kiseljord, 

 der har været i Forbindelse med Kalken, men ikke angriber 

 Sandkornene. Det tilbageblevne Sand blev glødet og veiet. Den 

 i Natron opløste Kiseljord blev udskilt, glødet og veiet tilligemed 

 den Kiselsyre, der havde været opløst i Saltsyre. 



Den saltsure Opløsning af Kalken blev bundfældt med Am- 

 moniak, og Jernilte, Leerjord og Magnesia af dette Bundfald skilt 

 fra hinanden ved de bekjendte Methoder. Kalken blev af Op- 

 løsningen udskilt ved Svovlsyre og Viinaand, og af Vædsken fra 

 den svovlsure Kalk blev Magnesiaen udskilt ved phosphorsuur 

 Natron-Ammoniak. 



Resultatet af Analysen var: 

 55,75% Sand. 



3,45 - Kiselsyre, som er udskilt af sine Forbindelser. 



0,78 - Leerjord. 



0,58 - Jernilte. 



0,11 - Magnesia. 

 21,02- Kalk. 



81,69%. 



Da 21,02 Kalk optage 16, ."jé Kulsyre naar den mættes vilde 

 Summen af de opførte Bestanddele være 98,23, og det øvrige 



13' 



